Fe - 15 % Cr - 1 . 5 % C 합금 965 g , Ti - 6 % Al - 4 % V 합금 35 g 을 고주파 진공 유도 용해로 에 장입 한 후 , 용해로 내부 의 진공도 가 3 . 0 × 10 - 1 torr 가 되 었 을 때 아르곤 가스 를 60 torr 가 되 도록 주입 한 후 장입 된 합금 을 1700 ℃ 에서 용융 하 였 다 . 열전대 가 내장 된 응고 온도 측정기 로 응고 온도 를 측정 한 다음 1500 ℃ 에서 출탕 하 였 다 . 출탕 한 용탕 을 주형 에 주입 하 여 합금 을 제조 하 였 다 .